SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1918. 353 



rentes et réelles de l'aimantation. Au-dessous du point de Curie toute 

 substance ferromagnétique possède, en l'absence du champ extérieur, 

 dans des éléments de grandeur finie, une aimantation spontanée de gran- 

 deur déterminée, mais dont la direction est livrée au hasard de la micro- 

 structure cristalline. Lorsque le champ agissant sur cette aimantation la 

 fait prédominer dans une direction, il ne fait que rendre apparente une 

 aimantation déjà existante. A cet effet se superpose, en générai, une varia- 

 tion réelle de l'aimantation par l'action du champ. 



Pour observer le phénomène dans sa pureté il faut donc opérer au-dessus 

 du point de Curie où, l'aimantation spontanée n'existant pas, toute varia- 

 tion d'aimantation observée est réelle. Le point de Curie du nickel étudié 

 esta 629°, 6 abs. A 634°, 9 nous avons trouvé, en donnant au champ exté- 

 rieur les valeurs H : 



n. A/«. 7". H^' 



7820 0,26 74>5 o,oo35 



8780 0,33 85,5 0,0087 



ioo5o 0,87 100,8 o,od86 



I '(95o 0,57 if)i,o o,oo38 



l'élévation de température est donc bien proportionnelle au carré de 

 l'aimantation. 



Au-dessous du point de Curie l'aimantation observée résulte de l'addi- 

 tion géométrique de l'aimantation apparente et de l'accroissement d'aiman- 

 tation réel. A 627", 2 on a trouvé : 



le 

 Il . M". cK -' ' 



ioo5o G, 564 229 0,002/(6 



i495o 0,74a 273,5 0,00269 



Le rapport est plus faible que celui trouvé au-dessus du point de Curie. 

 Mais, l'aimantation apparente étant achevée dès le plus faible de ces champs, 

 la différence a-; — g\ est une variation réelle du carré de l'aimantation et le 

 rapport des accroissements 



Aij — A<, 0.742—0,564 



; TT- ;= —:^-: ^ 0,008o 



<^î— ''ï 270,5 — 229 



donne, au degré de précision, la valeur trouvée au-dessus du point de 

 Curie. 



in. Toutes les observations ont été faites avec un retard constant 



